-366- 



Mineralogie. 



In den Werten für die Brechungskoeffizienten sind kleine Unter- 

 schiede zu bemerken, wie die Vergleichung des grünlichgelben Kristalls 

 No. 13 mit der schwächsten und des Kristalls No. 1 mit der stärksten 

 Lichtbrechung zeigt (Unterschied der beiden &>, resp. e = 0,002). Die 

 Färbung der Kristalle ist ohne wesentlichen Einfluß ; auch gleich gefärbte 

 Kristalle zeigen kleine Differenzen. Auch verschiedene Prismen am näm- 

 lichen Kristall geben nicht dieselben Werte für co und £. Die Stärke der 

 Doppelbrechung ist kaum verschieden . bei verschiedenen Lichtarten 

 variiert co — s zwischen 0,0034 und 0,0042. 



Zwei Kristalle wurden durch Erhitzen entfärbt und dann die Licht- 

 brechung an den wasserhell gewordenen Individuen bestimmt. Es wurde 

 an Prismen m/m erhalten: 







Vor dem Erhitzen 



Nach dem Erhitzen 



Differenz 







s 



CO 





CO 



8 



CO 



1. Kristall 



Li 

 Na 

 Tl 



1,6304 

 1,6338 

 1,6372 



1,6340 

 1,6376 

 1,6409 



1,6303 

 1,6337 

 1,6367 



1,6338 

 1,6373 

 1,6404 



0,0001 

 0,0001 

 0,0005 



0,0002 

 0,0003 

 0,0004 



2. Kristall 



Li 



Na 

 Tl 



1,6309 

 1,6342 

 1,6374 



1,6347 

 1,6383 

 1,6416 



1,6303 

 1,6337 

 1,6369 



1,6340 

 1,6374 

 1,6406 



0,0006 

 0,0005 

 0,0005 



0,0007 

 0.0009 

 0,0010 







Mittelwert aus 

 beiden Kristallen 

 nach Erhitzen 



e co 



Doppel- 

 brechung 



CO — £ 





Li 



1,6303 



1,6339 



0,0036 



1. Kristall 



Na 



1,6337 



1,63735 



0,00365 





Tl 



1,6368 



1,6405 



0,0037 



Die Lichtbrechung wird also nach dem Erhitzen schwächer, bei dem 

 lichtgefärbten 1. Kristall nur um einen geringen, die Beobachtungsfehler 

 nicht überschreitenden Betrag. Der Unterschied ist für die grünen Strahlen 

 größer als für die roten und gelben. Die Lichtbrechung nach dem Ent- 

 färben ist für co stärker geschwächt als für e und für beide Kristalle fast 

 identisch geworden. In den entfärbten Kristallen ist die Lichtabsorption 

 geringer für beide Strahlen; die Intensität des ordentlichen und außer- 

 ordentlichen Strahls war noch bemerkbar verschieden, aber nicht mehr so 

 wie bei der ursprünglichen Färbung der Kristalle. Der Pleochroismus 

 ist an allen Kristallen auffallend; am schwächsten bei den blaßgrünen 

 mit den Achsenfarben : o lichtgelb, e bläulich aquamaringrün. Bei lebhaft 



